30 THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 



La comparaison des trois courbes nous montre que 

 l'apparition du magnétisme est accompagnée de deux 

 phénomènes anormaux : une augmentation du volume 

 et une diminution du module d'élasticité au refroidisse- 

 ment. Les trois phénomènes semblent être simultanés; 

 ils constituent donc trois indices distincts d'une même 

 transformation. 



Les trois propriétés étudiées sont définies par un 

 cycle qui n'est réversible qu'en dehors des régions de 

 transformation. Le long des courbes AB, CD, les phé- 

 nomènes ne sont pas réversibles ; et, comme cette par- 

 ticularité est commune à toutes les propriétés d'un 

 même alliage, on sera conduit, comme je l'ai fait, à 

 désigner les alliages à faible teneur en nickel sous le 

 nom à'alliages à transformations irréversibles ou plus 

 simplement d'alliages irréversibles. 



Dans les alliages à plus forte teneur, les phénomènes 

 sont bien différents de ceux qui viennent d'être rappelés. 



L'apparition et l'augmentation graduelle du magné- 

 tisme est représentée par une courbe telle que FG, 

 dont la forme diffère très peu d'un alliage à l'autre, de 

 telle sorte que, au moins en première approximation, 

 la valeur de la susceptibilité magnétique ne dépend que 

 de la distance, comptée en descendant sur l'axe des 

 températures, à laquelle l'alliage se trouve au début de 

 la transformation'. 



Les courbes E'F'G[ et E"F"G" ne sont que la repro- 

 duction de celles qui ont été précédemment données '. 



' E. Dumont. Recherches sur les propriétés magnétiques des 

 aciers au nickel. (Archives, 4, t. V, p. 361, 1898). 



- Voir Archiver, 4, t. XV, p. 255 et 284. La forme générale de 

 ces courbes a été déduite uniquement du principe approximatif 



